## PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON  DENGAN BAHAN  TAMBAH LIMBAH BESI LUBANG BAUT
Ngudi Hari Crista 1* , Trias Widorini 2 , Muhammad Latif 3
123 Teknik Sipil Fakultas Teknik Jurusan Universitas Semarang *email : Ngudi_haricrista@usm.ac.id

## ABSTRACT
The  lack  of  utilization  of  the  waste  resulting  from  the  bolt  hole  at  this  time  is  very minimal to be empowered, this flake powder causes more and more waste, causing soil and water pollution, because this waste cannot be decomposed. Some ideas to reduce iron  powder  are  by  doing  research  using  it  as  an  ingredient.  concrete  mix  is  a  very useful  alternative.  Research  by  adding  steel  flakes  powder  into  concrete  with  a percentage of 0%, 0.00125%, 0.00625% by considering the strength of the concrete is expected to result in an increase in quality. The research was carried out by making a test  object  in  the  form  of  a  15cmx30cm  cylinder  which  will  be  pressurized  in  the laboratory  at  the  age  of  14  days  and  age  28  days.  Each  variation  of  the  addition  of  3 specimens with a weight ratio between cement: fine aggregate: coarse aggregate is 1: 3: 5, so that the total number of test objects is 18 pieces. The results showed that the compressive  strength  characteristics  of  concrete  at  variations  in  the  addition  of  0%, steel powder σk = 219.302 kg / cm2, 0.00125% iron and steel powder σk = 183.234 kg / cm2, 0.00625% steel powder σk = 200.35 kg / cm2. This indicates that the greater the addition, the lower the compressive strength of the concrete achieved. This conclusion is  due  to  several  factors,  including  the  unevenness  of  the  pressed  surface,  and  the mixing process of imperfect concrete constituents.
Key words: Bolt hole steel waste; concrete compressive strength; aggregate

## ABSTRAK
Kurangnya pemanfaatan limbah hasil lubang baut pada saat ini sangat minim untuk diberdayakan,  serbuk  serpihan  ini  menyebabkan  limbah  semakin  banyak  sehingga menyebabkan  pecemaran  tanah  maupun  air,  karena  limbah  ini  tidak  dapat terurai.beberapa  gagasan  untuk  mengurangi  serbuk  besi  tersebut  dengan  cara melakukan  penelitian  dengan  memanfaatkan  sebagai  bahan  campuran  beton merupakan  alternatif  yang  sangat  berguna.  Penelitian  dengan  menambahkan  serbuk serpihan  baja  kedalam  beton  dengan  prosentase  0%,  0,00125%,  0,00625%  dengan meninjau  dari  kuat  beton  diharapkan  menghasilkan  peningkatan  mutu. Penelitiandilakukan dengan membuat benda uji berupa silinder 15cmx30cm yang akan diuji  tekan  di  laboratorium  pada  umur  14  hari  dan  umur  28  hari.  Setiap  variasi penambahan  berjumlah  3  benda  uji  dengan  perbandingan  berat  antara  semen  : agregat  halus  :  agregat  kasar  adalah  1:  3  :  5,  sehingga  keseluruhan  benda  uji berjumlah 18 buah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan karakteristik beton pada  variasi  penambahan  0%,  serbuk  baja  σk  =  219,302  kg/cm 2 ,  0.00125%  serbuk besi dan baja σk = 183,234 kg/cm 2 , 0.00625% serbuk  baja σk = 200,35 kg/cm 2 .Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  penambahan,  maka  kuat  tekan  beton yang  dicapai  semakin  menurun.  Kesimpulan  tersebut  karena  beberapa  faktor,  antara lain adanya ketidak rataan permukaan yang ditekan, serta proses pencampuran baha- bahan penyusun beton yang tidak sempurna.
Kata kunci : Limbah baja lubang baut; kuat tekan beton; agregat

## PENDAHULUAN
Kuat  tekan  beton  dipengaruhi  oleh  komposisi  dan  kualitas  bahan  yang  di campur,  agar  hasil  yang  diperoleh  memuaskan,  dibutuhkan  pengenalan  yang
mendalam  mengenai  sifat  sifat  yang  berkaitan  dengan  suatu  bahan  yakni  bahan- bahan  penyusun  beton  tersebut.  Kinerja  yang  menjadi  perhatian  penting  para perencana struktur ketika merencanakan struktur yang menggunakan beton ada dua :  kekuatan  tekan  dan  kemudahan  pengerjaan.  Untuk  menghasilkan  beton  dengan kekuatan  tinggi,  penggunaan  air  atau faktor  air terhadap  semen  haruslah kecil.  Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam pengerjaan.
Penggabungan  material  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  seberapa  nilai kuat tekan dengan menggunakan bahan tambah limbah serpihan hasil perlubangan baut  baja.  Limbah  baut  ini    memiliki  dampak  negatif  bagi  kesehatan  manusia  serta dapat  mengakibatkan  polusi  tanah  karena  sulit  untuk  didegradasi.  Limbah  dari perlubangan baja merupakan salah satu limbah hasil konstruksi bangunan baja yang belum  mendapat  sistem  pengolahan  yang  baik,  karena  pemanfaatan  limbah buangan ini pada saat ini tidak termanfaatkan.

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Uji  laboratorium,  yaitu pengujian  kuat  tekan  beton  yang  dilaksanakan  di  Laboratorium  Bahan  Fakultas Teknik  Universitas  Semarang  berupa  pengujian  kuat  tekan  beton.  Untuk mendapatkan data menggunakan metode observasi (pengamatan) pada obyek yang diuji  dengan  Mengamati  hasil  uji  penelitian  laboratorium  dan  mencatat  data  secara sistematik.  Pengelolahan  data tersebut  dengan bantuan data  penunjang  yang  telah ada atau data penunjang lainnya. Sampel yang diambil penambahan limbah besi 0% pada  umur  14  hari  sebanyak  3  buah,  penambahan  dengan  limbah  prosentase 0,00625%  sebanyak  3  buah,  dan  penambahan  limbah  besi  prosentase  0,00125% sebanyak 3 buah.
Sampel  yang  diambil  penambahan  limbah  besi  0%    pada  umur  28  hari sebanyak 3 buah, penambahan dengan limbah besi prosentase 0,00625% sebanyak 3 buah, dan penambahan limbah besi prosentase 0,00125% sebanyak 3 buah. Total benda uji 18 buah sampel dengan sampel berbentuk silinder dengan ukuran 15 cm x 30 cm, Adapun langkah pembuatan sampel  dan pengujian tekan sebagai berikut :

## A. Cara membuat Benda Uji
1. Menyiapkan  rancangan  campuran  beton  dengan  memasukan  bahan-bahan yaitu  semen,  pasir  +  bahan  tambah,  kerikil  dan  air  kedala  mesin  pengaduk, kemudian  mesin  pengaduk  dihidupkan.  Setelah  tercampur  rata  mesin pengaduk dimatikan, Campuran dituang ke dalam bak penuangan
2. Melakukan pengujian slump untuk mengetahui nilai kekentalannya
3. Memasukan  adukan  kedalam  cetakan  Silinder  15cm  x  30cm,  yang sebelumnya  sudah  diolesi  minyak,  tiap-tiap  lapis  kemudian  dilakukan pemadatan dengan menusuk sebanyak 25 kali dengan bantuan tongkat .
4. Silider  uji  yang  telah  dicetak  disimpan  di  laboratorium  selama  24  jam, dilepaskan  dari  cetakan,  ditandai  kemudian  dimasukkan  kedalam  bak perendaman selama 14 sampai 28 hari.

## B. Melakukan Pengujian Kuat Tekan Beton
1. Mengambil  beton  dari  bak  perendaman  kemudian  dilap  hingga  kerng permukaannya.
2. Mengukur dimensi panjang, lebar dari beberapa sisi.
3. Pemberian tanda permukaan sampel yang akan ditekan
4. Penimbang benda uji
5. Benda uji di tekan dengan mesin tekan
6. Mencatat hasil kuat tekan

## 1.Teknik Analisa Data
Dasar penelitian ini, Menggunakan rumus sebagai berikut :
=   /
Dimana, σ = kuat tekan beton, kg/cm 2 P = gaya tekan beton, kg
=  / f = beban hancur, KN g = grafitasi, m/s 2
A = Luas permukaan beton, cm 2 = 3,14 x r x r x t
Untuk menghitung luas permukaan rata-rata beton dengan rumus :
̅ = ∑  /
̅= luas permukaan rata-rata beton, cm 2
ΣA = total luas permukaan beton, cm 2 n = jumlah benda uji
Kuat tekan  rata-rata beton dihitung dengan rumus :
̅ =∑  /
̅ = kuat tekan rata-rata beton, kg/cm 2
Σσ = total kuat tekan  beton, kg/cm 2 n = jumlah benda uji
Kuat tekan  karakteristik beton dihitung dengan rumus :
σk =   ̅-1,64S
Yaitu, σk = kuat tekan karakteristik beton, kg/cm 2 ̅ = kuat tekan rata-rata beton, kg/cm 2
= √ ∑ 1 n (  −   ̅) 2 n-1
S= Standart deviasi, kg/cm 2 n = jumlah benda uji

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  maka  dilakukan  pengujian  ketika  umur beton  14  hari  dan  28  hari.  Pelaksanaannya  dilakukan  di  Laboratorium  Bahan Bangunan Teknik Sipil Universitas Semarang dengan menggunakan mesin uji tekan Data pengujian kuat tekan dapat di lihat pada Tabel 1 dan 2 serta Gambar 1.
Tabel 1. Kuat Tekan Beton 14 hari N O . BENDA UJI (H ARI ) BERA T (KG) BENDA UJI LUAS PENAMPA NG (CM²) KUAT TEKAN (TON) KOKO H BETO N (MPA) KONVE RSI  KE KUBUS (MPA) ESTIM ASI 21 HARI (MPA) DIAMETE R (CM) TINGG I (CM) 1 NORMAL 14 12.258 15.00 30.00 176.63 33 18.684 22.51 21.23 2 NORMAL 14 12.312 15.00 30.00 176.63 32 18.117 21.83 20.58 3 NORMAL 14 12.253 15.00 30.00 176.63 35 19.815 23.87 22.51 4 0.00625 14 13.060 15.00 30.00 176.63 28 15.853 19.10 18.014 5 0.00625 14 13.060 15.00 30.00 176.63 28 15.853 19.10 18.014 6 0.00625 14 12.920 15.00 30.00 176.63 27 15.286 18.82 17.37 7 0.00125 14 12.900 15.00 30.00 176.63 26 14.720 17.73 16.72 8 0.00125 14 12.850 15.00 30.00 176.63 26 14.720 17.73 16.72 9 0.00125 14 12.850 15.00 30.00 176.63 25 14.150 17.05 16.07 Sumber : Hasil Pengujian, 2019

## Tabel 2. Kuat Tekan Beton Umur 28 hari
N O . BENDA UJI (H ARI ) BERA T (KG) Dimensi BENDA UJI LUAS PENAMPA NG (CM²) KUAT TEKAN (TON) KOKO H BETO N (MPA) KONVE RSI  KE KUBUS (MPA) ESTIM ASI 28 HARI (MPA) DIAMETE R (CM) TINGG I (CM) 1 NORMAL 28 12.840 15.00 30.00 176.63 39 22.080 26.60 22.080 2 NORMAL 28 12.920 15.00 30.00 176.63 40 22.647 27.28 22.647 3 NORMAL 28 12.020 15.00 30.00 176.63 40 22.647 27.28 22.647 4 0.00625 28 12.940 15.00 30.00 176.63 36 20.382 24.55 20.382 5 0.00625 28 12.940 15.00 30.00 176.63 36 20.382 24.55 20.382 6 0.00625 28 12.935 15.00 30.00 176.63 37 20.947 25.23 20.947 7 0.00125 28 12.937 15.00 30.00 176.63 34 19.249 23.19 19.249 8 0.00125 28 12.939 15.00 30.00 176.63 35 19.815 23.87 19.815 9 0.00125 28 12.397 15.00 30.00 176.63 33 18.683 22.50 18.683
Sumber : Hasil Pengujian, 2019
Gambar 1. Grafik Hasil Pengujian Sumber : Hasil Pengujian,2019
Berdasarkan  grafik  1  penelitian  diatas,  beton  normal  saat  umur  beton  14  hari memberikan  kuat  tekan  rata-rata  maksimum  sebesar  18,872    MPA,  penambahan limbah    besi  sebesar  0,00625  %  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  maksimum sebesar 15,664 MPA. Pada penambahan limbah besi sebesar 0,00125 % ketika 14 hari memberikan kuat tekan rata-rata maksimum sebesar 14,53 MPA.
Beton  normal  pada  umur  beton  21  hari  memberikan  kuat  tekan  rata-rata maksimum sebesar 21,44 MPA, dengan menambah limbah besi sebesar 0,00625 % menghasilkan  kuat  tekan  sebesar  17,79  MPA.  serta  penambahan  limbah  besi 0,00125 % memberikan kuat tekan  sebesar 16,51  MPA.
Beton  normal  28  hari  menghasilkan  kuat  sebesar  22,46  MPA,  Kemudian melakukan penambahan 0,00625 % saat 28 hari didapat nilai 20,57 MPA. Dan pada penambahan limbah besi 0,00125 % di umur beton 28 hari memberikan kuat tekan rata-rata maksimum sebesar 19,25  MPA. Hasil pengujian tertera pada Gambar 2.

## Sumber : Hasil Pengujian, 2019
Grafik  2  dapat  dideskripsikan,  beton  normal  pada  umur  14  hari  memiliki  berat minimal 12,27  kg, beton dengan bahan tambah limbah besi 0,00625 % di umur 14 hari  memiliki  berat  minimal  13,01  kg,  beton  dengan  material  tambahan  0,00125  % memiliki berat minimal 12,87 kg.
Sedangkan hasil penelitian pada umur 21 hari diketahui berat minimal 12,27  kg, beton  dengan  ditambahkannya  limbah  besi  0,00625  %  pada  umur  21  hari  memiliki berat  minimal  13,01  kg,  beton  dengan  bahan  tambah  limbah  besi  0,00125  % menjelang umur 21 hari memiliki berat minimal 12,87 kg.
Di saat umur 28 hari memiliki berat minimal 12,59 kg, dan dengan bahan tambah limbah besi sebesar 0,00625% pada umur 28 hari memiliki berat minimal 12,94 kg, serta  dengan  bahan  material  limbah  besi  sebesar  0,00125%  Untuk  umur  28 mempunyai berat minimal 12,940 kg.

## Kuat tekan karakteristik beton umur 28 hari
Analisis Kuat tekan karakteristik beton dengan 0% serbuk besi dan baja adalah : = √ ∑ 1 3 (20,92)
2 = 3,23 / 2 = 224,6 / 2 − 1,64   3,23 / 2
= 219,302 /
2
Perhitungan Karakteristik beton dengan 0,00625 % serbuk besi dan baja adalah : = √ ∑ 1 3 (21,27)
2 = 3,26 / 2
= 205,7 / 2 − 1,64   3,26 / 2 = 200,35 /
2
Kuat tekan karakteristik beton dengan 0,00125% serbuk besi dan baja adalah :
= √ ∑ 1 3 (63,86)
2 = 5,65 /
2 = 192,5 / 2 − 1,64   5,65 /
2 = 183,234 /
2
Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Grafik Karesteristik Kuat Tekan Beton Sumber : Hasil Pengujian, 2019
Dilihat  dari  Grafik  Kuat  Tekan  Karekteristik  Beton  diatas,  dapat  diketahui gambaran  bahwa  pemakaian  limbah  serbuk  besi  dan  baja  paling  optimal adalah  0.000625  %  dengan  σk  =  200.35  kg/cm 2 <  225  kg/cm 2 (kuat  tekan karakteristik yang ditentukan dalam rancangan)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a.  Beton normal pengambilan sampel uji ketika umur beton 28 hari memberikan kuat tekan  rata-rata  maksimum  sebesar  22,46  MPA,  penambahan  limbah  besi  sebesar 0,00625  %  di  umur  beton  28  hari  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  maksimum sebesar 20,57 MPA. Penambahan limbah besi 0,00125 % pada umur beton 28 hari memberikan kuat tekan rata-rata maksimum sebesar 19,25  MPA.
b.   Kuat  tekan  karakteristik  beton  dengan  0%  serbuk  besi  lubang  baut  baja =
219,302 / 2, dan karakteristik beton dengan 0.00125 % serbuk besi lubang baja,
=  183,234 / 2 ,  Serta  dengan  0.00625  %  serbuk  besi  lubang  baja  ,
=
200,35 / 2
c.   Kuat  tekan  beton  yang  optimal  dapat  dihasilkan  dengan  menambahan  limbah serbuk  baja  sebesar  0.00625  %.  Hal  ini  mendiskripsikan  bahwa  Semakin  besar penambahan serbuk besi dan baja, maka kuat tekan karakteristik semakin kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia , LPMB Departemen Pekerjaan Umum , Bandung.
Antono, A. (1995). Teknik Beton . Yogyakarta : Fakultas Teknik UGM Dipohusoda, I. (1996). Manajemen Proyek & Konstruksi . Kanisius : Yogyakarta Edward, G.N. (1998). Beton Bertulang , Refika Aditama, Jakarta Istimawan,  D.  (1996). Struktur  Beton  Bertulang ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Mulyono, T.(2005). Teknologi Beton . Yogyakarta : ANDI
Sutarto.  (1998). Konstruksi  Beton  Bertulang  dengan  Pendimensian  Cara  Ultimit , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Tata,  S.,  Shinroku,  S.  (1992). Pengetahuan  Bahan  Teknik ,  PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Tjokrodimuljo,  K.  (1996). Teknologi  Beton .  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik UGM : Yogyakarta
Ulla Kizer, 1978 , Rancangan Campuran Beton , LPMB, Bandung.
Wahyudi,  L  dan  Syahril.  A.R.  (1999). Struktur  Beton  Bertulang ,    PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.